591 



XI. Werden Andesin , Labrador , Spodumen , Jadeit, 

 Analcim und Natrolith, nachdem sie zu Glas geschmolzen 

 sind, mit K^COg - Lösung bei 100° behandelt, so bilden sich 

 Kali-Silicate mit einem Wassergehalt von etwa 16 pCt., welche 

 durch NaCl-Lösung bei 100° in Natron-Verbindungen mit etwa 

 20 pCt. ILO übergeführt werden; letztere bei 200° mit ILO 

 oder alkalisch reagirenden Na - Salzlösungen erhitzt, gehen in 

 die entsprechenden Analcime über. Durch Versuche wurde 

 festgestellt (1885, p. 973), dass die Kali- und Natron-Sub- 

 stitutionsproducte der Chabasite (Gmelinit , Herschelit, See- 

 bachit) den entsprechenden Umwandlungsproducten oben ge- 

 nannter Minerale recht ähnlich sind, und ebenfalls durch Er- 

 hitzen mit Wasser bei 200° analcimisirt werden. Es ist 

 somit einige Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass die Umwand- 

 lungsproducte oben genannter verglaster Silicate der Chabasit- 

 Reihe angehören. Die Darstellung des sauersten Endgliedes 

 der Chabasit-Reihe ist mit einigen Schwierigkeiten verbunden, 

 da die chemischen Vorgänge nicht glatt verlaufen ; nach mehr- 

 fachten Tastversuchen wurde folgendes Verfahren eingeschlagen. 

 Zu Glas geschmolzener Albit von Viesen wurde bei 100° mit 

 einer Lösung von 14 Theilen Na 2 2 SiO^ in 50 Theilen ILO 

 8 Tage lang behandelt; es bilden sich runde, durch HCl rasch 

 zerlegbare Körner, No. 30. Die Einwirkung der Lösung auf 

 das Glas geht rasch vor sich und ist ein häufiges Umrühren 

 des Pulvers nothwendig, um ein Zusammenbacken zu grösseren 

 Klumpen zu verhindern. Die Lösung ist mit einer etwa 1 cm 

 dicken Schicht geschmolzenen Parafins bedeckt, um eine C0 2 - 

 Absorption aus der Luft möglichst zu verhindern. Wie aus 

 dem Molekülverhältniss von A1,0 3 zu Si0 2 = 1 : 5,37 ersicht- 

 lich, hat eine theilweise SiO^-Abspaltung während der Hydra- 

 tation stattgefunden l ). 



No. 30a. No. 30 mit KCl - Lösung 5 Tage bei 100° 

 behandelt. 



No. 30b. No. 30 analcimisirt durch 198 -stündige Be- 

 handlung bei 210° — 220° mit einer Lösung von 2 Theilen 

 Borax und 10 Theilen NaCl in 70 Theilen H 2 0; runde Körner. 



No. 30c. No. 30b 75 Stunden mit KCl-Lösung bei 210° 

 — 220° behandelt. 



*) Derselbe Versuch hatte unter denselben Umständen ein anderes 

 Ergebniss zur Folge, worüber früher (1885, p. 1004) berichtet wurde; 

 da zu jedem Versuch der Albit besonders geschmolzen wurde, so müs- 

 sen die Unterschiede in der chemischen Strtictur des Glases gelegen 

 haben. 



